ENSTATITE — BRONZIÏE 
547 
aux propriétés optiques, que le minéral a été tordu. Des macles secon- 
daires suivant e'‘ (014) sont fréquentes. 
Clivages. Clivage m (110), plans de séparation souvent très faciles 
suivant ÿ* (010), quelquefois suivant /i‘ (100) ou p (001) (bronzitc des 
Ihcrzolites de l’Ariège). 
Dureté. 5,5. 
Densité. 3,1 à 3,4; 3,19 b. de Reichenweier (M. Linck), 3,27 
(M. Dainour, étang de Lherz), 3,359 (b. du mont Brézouard, M. Damour). 
Coloration et éclat. Blanche, grisâtre, jaune, brune, vert olivâtre. 
Kclat vitreux, nacré sur les lames de clivage; quelquefois éclat un 
peu gras; éclat métalloïde dans certaines bronzites. Transparente ou 
translucide. 
Propriétés chintûines. On a vu plus haut quelles sont les propriétés 
optiques de l’enstatite. Dans la bronzitc, j’ai observé dans des plaques 
perpendiculaires à la bissectrice aiguë jjositive normale à p (001) 
(lumière rouge) : 
Enslalito Bronzite* 
du monl Zdjar. 
nm = 1,639 1,668 (Kupferberg) (Dx) 
2 V = 69"42' 70“ environ. Lherz 
Pléochroïsme. L’enstatite et la bronzite sont incolores en lames 
minces. Dans les sections de 0“"10 d’épaisseur, j’ai observé pour la 
bronzite de l’étang de Lherz : 
U,; = vert clair; 
Iliu = jaune brunâtre ; 
np = jaune pàle j 
Composition chimique, a) Composition correspondant à la formule 
théorique Mg Si O’^; 
Analyses de la bronzite : b) d’un nodule h olivine de Reichenweier, 
par M. l.inclc. [Mitlheil. Comm. geol. Landesa/ist. Elsass-Loth. I. 49. 
1887); 
c) de la bronzite de la Ihcrzolite de Lherz, par M. Damour [B. S. G. 
XIX. 414. 1862); 
Voir la note de la page 555, 
